ATB-25 沥青稳定碎石在金永高速高速公路中的应用 摘要 atb 沥青稳定碎石在我国很多省份已广泛用在在面层或柔 性基层等路面结构中,金永高速采用 atb-25 沥青稳定碎作为下面 层,也是甘肃省第一条采用该结构高速公路。 关键词 atb;沥青稳定碎石;面层结构;高速公路 中图分类号 u414 文献标识码 a 文章编号 1674-6708 (2011)54-0111-02 1 项目简介 s17 线金昌至永昌高速公路是甘肃省高速公路网的重要组成部 分,是金昌市连接国家高速公路网的快速通道,该项目的建设对增 强国家高速公路辐射功能,提高我省干线公路网络服务能力,推动 工业强省战略的实施,促进区域经济发展具有十分重要的意义。 jym2 合同段主线长 17.3km,其中永昌互通式立交匝道总长为 3.394km。主线起讫桩号 k23+200~k40+500。路面结构:上面层 5cm (ac-16)中粒式改性沥青混凝土、下面层 7cm(atb-25)粗粒式改 性沥青稳定碎石、基层为 32cm 水泥稳定砂砾(掺配 30%碎石)、底 基层为 18cm 水泥稳定砂砾结构、层间处理为煤油稀释沥青透层、 sbr 改性乳化沥青粘层、sbs 改性乳化沥青粘层、sbs 改性沥青同步 碎石应力吸收层。 2 该项目的设计特点 1)路面上下面层均采用改性沥青; 2)对集料、沥青、混合料等部分指标提高; 3)项目所处地在戈壁半干旱地区。 3 atb-25 沥青混合料设计要点 1)atb-25 柔性基层与沥青混凝土 ac-25 面层相比,粗集料偏多、 细集料偏少沥青用量少; 2)atb-25 密级配沥青稳定碎石混合料与半开级配沥青碎石混合 料相比,atb 有较多的细集料和填料,级配和原材料要求相对较高; 级配 类型 通过下列筛孔质量百分率(%) 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 合成 级配 100 97.5 75.9 60.1 51.7 41.3 30.9 22.1 15.8 10.5 8.0 5.5 4.0 要求级配范围 100 90~ 100 60~ 80 48~ 68 42~ 62 32~ 52 20~ 40 15~ 32 10~ 25 8~ 18 5~ 14 3~ 10 2~ 6 atb-25 沥青稳定碎石混合料 3)atb-25 柔性基层沥青混合料配合比设计过程中严格控制细集 料的用量,尤其是 0.075mm~0.15mm 筛孔含量和 0.6mm~2.36mm 筛孔 含量(0.075mm、0.15mm 通过率容许偏差控制在规定值±2%以内、 0.6mm、2.36mm 通过率容许偏差控制在规定值±3%以内)。 前者如 果含量太多属于驼峰级配,导致沥青含量稍多,影响稳定性;后者 如果含量太多孔隙率会增大,影响混合料的水稳性降低。抗弯拉强 度降低; 4)atb-25 柔性基层沥青混合料配合比设计中要保证 4.75mm~19mm 筛孔的通过率接近级配中值,19mm~26.5mm 筛孔含量 较多,但不宜太多(不大于 10%)。否则级配曲线开始时太陡混合料 容易离析; 5)注意矿粉的用量,根据试验选择合理的粉胶比是提高混合料 质量的关键; 6)依据 atb 面层沥青稳定碎石碎石目标配合比设计报告,符合 设计要求的 atb-25 级配范围的冷料仓配合比为:19mm~26.5mm 碎石 10%;16mm~19mm 碎石 32%;9.5mm~16mm 碎石 18%;4.75mm~9.5mm 碎 石 8%;2.36mm~4.75mm 碎石 4%;石屑 25%;矿粉 2%;消石灰 1%; 级配 类型 通过下列筛孔质量百分率(%) 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 合成 级配 100 97.5 75.9 60.1 51.7 41.3 30.9 22.1 15.8 10.5 8.0 5.5 4.0 要求级配范围 100 90~ 100 60~ 80 48~ 68 42~ 62 32~ 52 20~ 40 15~ 32 10~ 25 8~ 18 5~ 14 3~ 10 2~ 6 筛分质量百分表 7)经计算机用人机对话方式反复试算,求得符合规范要求的 atb-25 级配范围的热料仓生产配合比为:5#(19mm~26.5mm)仓 8%; 4#仓(16mm~19mm)28%;3#仓(9.5mm~16mm)22%;2#仓(4.75mm~9.5mm) 10%,1#仓(2.36mm~4.75mm)29%;矿粉仓 2%;石灰仓 1%; 级配 类型 通过下列筛孔质量百分率(%) 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 合成 级配 100 98.2 75.9 57.9 50.5 43.0 32.8 24.3 18.3 13.5 9.7 7.3 4.4 要求级配范围 100 90~ 100 60~ 80 48~ 68 42~ 62 32~ 52 20~ 40 15~ 32 10~ 25 8~ 18 5~ 14 3~ 10 2~ 6 筛分质量百分表 矿料组成级配曲线 8)马歇尔试验。根据目标配合比设计,选用 3.65%、3.95%、 4.25%三个油石比,并掺加 1%消石灰. 按照 jtj052-2000 之 t0702-2000 方法成型马歇尔试件(试件尺寸为ф 101.6×63.5± 1.3mm),每种油石比成型 4 个试件,混合料拌和温度为 145℃~165℃, 击实温度为 135℃~155℃,两面各击实 75 次,试件成型后,静置 24h, 采用表干法测定 atb-25 型沥青碎石试件的密度。并据此计算试件 的空隙率、饱和度等物理指标,并按照 jtj052-2000 之 t0709-2000 方法进行马歇尔试验,